374 G. Tschermak, 



lösurtg von Vesuviansubstanz hervorgerufen ist, so kann dies 

 damit erklärt werden, daß ursprünglich, also beim Wachsen 

 des Krystalls, abwechselnd siliciumreichere Schichten, die 

 widerstandsfähiger sind, und siliciumärmere abgesetzt wurden. 

 Zu den letzteren würden solche gehören, die viel von den 

 Verbindungen SijgAlgCagiHgOg^ und Si^jAl^oCa^oHgOß ent- 

 halten, da beide die Komponente £' = Si Ca^ HgOg^ enthalten, 

 die als ein Orthosilikat viel leichter zersetzbar ist als die 

 übrigen Komponenten. 



Übersicht. 



Den Ausgangspunkt der Untersuchung bildeten die von 

 E. Ludwig und A. Renard ausgeführten Analysen der Vesu- 

 viane von Ala und Monzoni mit dem Verhältnis Bij^AljoCag^HgO,,. 

 Andere Analysen ergaben einen größeren oder geringeren Ge- 

 halt an Silicium und auch ein Schwanken der übrigen Zahlen. 



Sämtliche ausgewählte Analysen lassen sich als isomorphe 

 Mischungen betrachten, in welchen die Gruppen Si^g AlgCa^gO^^g = 

 = 4Gr, ferner Si,R„H,Og — S', dann SiAUR^HgOg = A', auch 

 Si^RgHgOja = ^' und SiRgHgOgZ^E' unterschieden werden 

 können. Die einzelnen der bezeichneten Silikate sind bekannten 

 Verbindungen aus der Chlorit- und Serpentinreihe analog, 

 jedoch von geringerem Wassergehalt. Für alle Vesuviane gilt 

 die Formel 



4 Gr. aCZ S' + T' ).-; (2 A'+r').o (2 E'+S').B (2 E'+A'), 



wo a-i- Y-h -f- s = 1. Gewöhnlich sind zwei bis drei dieser 

 Faktoren = 0, wodurch die Formel sich vereinfacht. Für die 

 zuerst angeführten Vesuviane ist 7 = 72 und 8 =: Yg. Die 

 Granatsubstanz Gr überwiegt bei weitem, ihr Gewicht beträgt 

 ungefähr das Doppelte der übrigen Silikate. 



Die aus der Formel berechneten Werte zeigen eine be- 

 friedigende Übereinstimmung mit den aus den Analysen ab- 

 geleiteten Verhältnissen, dasselbe zeigt sich bei der prozenti- 

 schen Berechnung. 



Für das erste Glied 4 Gr läßt sich eine tetrasymmetrischc 

 Anordnung der Atome nach Ebenen parallel der Endfläche 



